特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士 試 験
受験番号

特ボ溶
１／７

（ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識）問

１

ボイラーの構造に関し、次のうち誤っているものは

問

３

ボイラー各部の構造、強度に関し、次のうち誤っているものはどれか。

どれか。

（１）ボイラー胴の周継手の強さは、長手継手に求めら（１）立てボイラーは、ボイラー胴を直立させ、内部にれる強さの１/２以上あればよい。

立て平炉筒を設けて燃焼室としているので、構造上、（２）炉筒は、ボイラー胴とは反対に外面に圧力を受け水面が狭く、発生蒸気中に含まれる水分が多くなりるので、真円に作っておかなければならない。

やすい。

（３）波形炉筒は、平形炉筒に比べ熱による伸縮に対し（２）横煙管ボイラーは、胴の水部に燃焼ガスの通路と弾力性を有する。

なる多数の煙管を設けて伝熱面積の増加を図ったボ（４）皿形鏡板は、環状殻部の半径が小さいほど環状殻イラーで、外だき式の場合には燃焼室の設計が自由部に生ずる応力は小さくなる。にできるので、燃料の選択範囲が広い。

（５）大径の平鏡板は、内圧によって曲げ応力が生じる（３）炉筒煙管ボイラーは、内だき式ボイラーで、戻りので、ステーによって補強する。

燃焼方式を採用して燃焼効率を高めたり、煙管に伝熱効果の大きいスパイラル管を採用したものがある。
（４）強制循環式水管ボイラーは、高圧になるほど蒸気と水との密度差が大きくなり循環力が低下するため、

問

４ボイラーの附属品及び附属設備に関し、次のうち誤っているものはどれか。

給水ポンプの駆動力を利用して、ボイラー水の循環（１）エコノマイザは、排ガス熱を利用して、燃焼用空気を行わせる。

を予熱する装置で蒸気式及び再生式等の種類がある。

（５）貫流ボイラーは、管系だけから構成され蒸気ドラ（２）過熱器は、ボイラーで発生した飽和蒸気を更に加ム及び水ドラムを要しないので、高圧ボイラーに適熱し、過熱蒸気にする装置である。

している。

（３）給水内管は、長い鋼管に設けられた多数の小さな穴から給水をボイラー胴又はドラム内の広い範囲に分布させるようになっている。
（４）スチームトラップは、蒸気管や蒸気使用設備中にたまったドレンを自動的に排出する装置である。
（５）減圧弁は、１次側（高圧入口側）の蒸気圧力及び蒸気流量にかかわらず、２次側（低圧出口側）の蒸
問

２

気圧力をほぼ一定に保つことができる。

炭素鋼のぜい性に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）赤熱ぜい性は、熱間加工の温度範囲において、硫化物、酸化物、銅などが結晶粒間に凝縮あるいは析出するため、鋼がもろくなる性質をいう。

問

５

鉄鋼材料の機械的性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（２）青熱ぜい性は、温度が２００〜３００℃付近で鋼（１）材料の引張強さの単位は、Ｎ/mm ２で表わされる。の引張強さ、硬さが室温の場合より増加し、伸び、（２）降伏点とは、弾性限度を過ぎ更に外力を増してゆ絞りが減少してもろくなる性質をいう。
（３）低温ぜい性は、室温付近又はそれ以下の低温で材料の衝撃値が急激に低下し、もろくなる性質をいう。
（４）切欠きぜい性は、切欠きのない場合は十分延性を示す材料も、切欠きがあると６００℃以上の温度でもろくなる性質をいう。
（５）か性ぜい化は、高い応力が生じているボイラーの鋼板に、濃縮されたアルカリ度の高いボイラー水が作用すると、鋼板がもろくなる性質をいう。

くと、変形が急激に大きくなる直前の応力をいう。
（３）伸びとは、引張試験片を引張って破断させたときの試験片の伸び量を、試験片の元の長さで除した値（％）をいう。
（４）高温強さとは、高温における強さをいい、一般に温度が高くなると引張強さは減少する。
（５）０.２パーセント耐力とは、クリープ破断を生ずるときの引張応力の値をいう。

特ボ溶
２／７
（ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識）問

６ボイラー胴の溶接方法に関し、次のうち誤っている

問９

溶接によるステーの取付けに関し、次のうち誤っているものはどれか。

ものはどれか。
（１）胴板の溶接は、変更又は修繕のときの溶接その他
下向溶接が困難な溶接を除き、下向溶接とする。
（２）突合せ溶接における継手面の食い違い量は、胴の（１）管ステーは、溶接を行う前に軽くころ広げを行う。
（２）管ステーの厚さは、４mm以上とする。
（３）管ステーの火炎に触れる端は、１０mmを超えないようにする。

周継手にあっては、板の厚さが５２mmのときは板厚の１/８以下（最大１９mm）とする。

（４）ガセットステーの鏡板との取付部の下端と炉筒との間には、ブリージングスペースを設ける。

（３）厚さの異なる板の突合せ溶接の場合、胴の長手継手にあっては、薄い板の中心を厚い板の中心に一致（５）ガセットステーの鏡板との取り付けは、Ｔ継手の完全溶込み溶接（Ｋ形又はレ形溶接）又はＴ継手のさせることを原則とする。

両側すみ肉溶接とする。

（４）板の厚さが１８mmで、構造上突合せ両側溶接を行うことができない継手は、突合せ片側溶接とすることができる。
（５）外圧を受ける胴の強め輪の取付けは、一定の方法による断続溶接にすることができる。

問

７

重ね溶接に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問１０

ろによるが、次のうち誤っているものはどれか。

（１）管台、強め材を胴に取り付ける場合は、重ね溶接とすることができる。

（１）胴の周継手は、炉内加熱の方法によらなければならない。

（２）板の厚さが２５mmの胴にドームを取り付ける場合は、重ね溶接とすることができる。

（２）管寄せ及び管の周継手は、局部加熱の方法によることができる。

（３）板の厚さが１６mmの胴の長手継手は、重ね溶接とすることができる。

（３）胴板の一部を切り取り、管台、フランジの取付部を突合せ溶接した部分は、炉内加熱の方法によらな（４）両側全厚すみ肉重ね溶接を行う場合、板の重ね部ければならない。の幅は、板の厚さ（板の厚さが異なるときは、薄い方の板の厚さ）の４倍以上（最小２５mm）とする。

溶接後熱処理の方法は、日本工業規格に定めるとこ（４）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の溶接部の最低保持温度は、５９５℃とする。

（５）重ね部には、原則として外気に通ずる空気抜き穴（５）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の最低保持温度を設ける。

での最小保持時間は、溶接部の厚さが２５mmのときは１時間とする。

問

８

切り継ぎ溶接法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）切り継ぎ溶接法は、原則として突合せ両側溶接とするが、できない場合には裏波溶接又は裏当てを使用した溶接とする。
（２）各層のビードを継ぐ箇所が集中しないようにする。
（３）切取部の形状は、なるべく円形又は短い方を長手（溶接施行方法の概要に関する知識）
問１１

裏波溶接法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）裏側から溶接することができない場合に用いる溶接法である。
（２）裏当て金を取り付けて行う溶接法である。

く方向に配した、矩形又は長円形とする。
（４）成形を必要とする継ぎ板は、開先加工を行った後に成形加工する。
（５）溶接の順序は、収縮量の小さな継手線から始め、収縮量の大きな継手線を最後に行う。

（３）低水素系溶接棒などを使用して溶接し、表側から裏側にビードをきれいに出す。
（４）第１層をティグ溶接法を用いて裏波を出し、一般には２層目から被覆アーク溶接棒で盛り上げる。
（５）裏波溶接では、特に開先の精度を高くする必要がある。

特ボ溶
３／７
問１２

溶接アークの性質に関し、次のうち誤っているもの

問１５

次の図は、左に溶接部の実形を、右にはそれに対応する記号表示を示したが、実形と記号表示との組合せはどれか。

として正しいものはどれか。

（１）溶接アークは、低電圧高電流の特性をもっている。
（２）直流では、アークの長さとアーク電圧はほぼ比例

実記号表示

形

（１）

する。
（３）直流でアークの長さが一定の場合、１００アンペア以上のときは電流が増加すると電圧もわずかながら増加する。
（４）直流でアークの長さが一定の場合、数アンペアの小電流のときは電流が増加すると電圧は減少する。

（２）45゜（５）母材を陰極に接続して溶接する直流棒プラスは、

45゜
１２ ２

直流棒マイナスより溶込みが大きくなる。
2（３）
97
問１３

溶接用語とその説明の組合せとして、誤っているも9のは次のうちどれか。
（１）脚（２）の長 ……… 継手のルートからすみ肉溶接の止端までの距離
ど

（４）

45゜

６45゜

厚 ……… すみ肉溶接では断面のルートから表面までの最短距離（３）ス パ ッ タ ……… アーク溶接などにおいて、溶接中に飛散するスラグ及び金属粒

6（５）

60゜

（４）アンダカット ……… 溶着金属が止端で母材に融合しないで重なった部分
6（５）キ ー ホ ー ル ……… 溶融池の先端で熱源が母材裏側へ貫通して形成される円孔問１４溶着法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

390゜

問１６

（２）多層法は、厚板を２層以上の層数で溶接する方法

予熱及び後熱の主な効果又は影響として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）単層法は、薄板の溶接やすみ肉の小さい脚長の場合に用いる。

60゜
916 ３90゜

（１）溶接部の溶込不良及び融合不良を防止する。
（２）溶接金属及び熱影響部の硬化を防止する。

であるが、層を多くするほど溶着金属の性質は劣化（３）溶接金属及び熱影響部の切欠きじん性を向上させる。

する。

（４）溶接による変形を防止する。

（３）対称法は、溶接線をある点を中心として対称的に（５）残留応力を低減させる。

ビードを置く方法で、１区間は約２００〜３００mmとする。
（４）後退法は、ビードの進む方向と反対の方向に少しずつ後退して溶接する方法で、前進法に比べ終端に近い方はひずみや残留応力が少なくなる。
（５）飛石法は、溶接線を断続して飛石状に溶着を進める方法で、全体としてひずみや残留応力が少なくなる。

問１７

溶接用ジグの使用目的として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）工数を節減し、作業の能率化を図る。
（２）寸法精度の向上を図る。
（３）止端割れを防止する。
（４）溶接の均一性を保持する。
（５）溶接のひずみを防止する。

特ボ溶
４／７
（溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識）
問１８

サブマージアーク溶接法の施工要領に関し、次のう

問２１

次のうちどれか。

ち誤っているものはどれか。
（１）開先精度は、溶着鉄の溶込み、余盛り量などを左右し、不正確な開先は溶け落ちなどの原因となる。
（２）開先精度は、一般に開先角度±５度以内、ルートスラグ巻込みの発生原因として、誤っているものは（１）多層溶接であったとき（２）下の層にできたスラグの清掃が不十分であったとき（３）下層の溶接ビードが凸形状であったとき間隔０.８mm未満及びルート面±１mm以内とする。

（４）溶接電流が高かったとき（３）溶け落ちを防止するため、本溶接を行う前に、イ（５）運棒速度が遅かったときルミナイト系又は低水素系の溶接棒を用いて、手溶接でビードを置くことが行われている。
（４）溶接電流が過大になると溶込み、余盛りが過大なビードになる。

問２２っているものはどれか。

（５）溶接電圧が低すぎると余盛が低くビード幅が広くなる。

軟鋼用被覆アーク溶接棒の心線に関し、次のうち誤（１）心線は、被覆剤とともにアーク熱で溶融し、接合しようとする継手を溶着する役割をもっている。
（２）心線の化学成分やその均一性は、溶接部の性質及び継手の性能に影響する。
（３）心線に含まれる炭素量は、０.１％程度で一般炭問１９素鋼より少なく、急冷されたとき溶接部の硬化割れ

ガスシールドアーク溶接法に関し、次のうち誤ってを防止する。

いるものはどれか。
（１）ガスシールドアーク溶接法には、タングステン電（４）心線に含まれるけい素は、脱酸剤として使用され、極を用いるティグ溶接法と金属ワイヤを電極としてその量を増すと伸び、衝撃値は増すが、硬さ、強度用いるミグ溶接法がある。

を減じる性質がある。

（２）ティグ溶接法では、高周波電圧を溶接回路に付加し、（５）心線に含まれるマンガンは、適量であれば結晶粒電極と母材との間をイオン化させてアークの発生をの粗大化を防ぎ、硬さ、強度及びじん性を増す性質行う。

がある。

（３）ティグ溶接法では、アルミニウムなど清浄作用を必要とする金属の溶接には直流棒マイナスを使用する。
（４）ミグ溶接法は、手溶接の場合の約６倍の電流密度が使用され、一般に直流棒プラスを使用している。

問２３

軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤による系統別の特徴に関し、次のうち正しいものはどれか。

（５）マグ溶接法は、ミグ溶接法におけるシールドガス（１）ライムチタニア系は、酸化チタン、石灰石、ドロのアルゴンガスを、アルゴンガスと炭酸ガスの混合マイトを主成分とし、イルミナイト系に比べ溶接割ガス又は炭酸ガスに置きかえたものである。

れ感受性は高く、溶込みは深い。
（２）高セルロース系は、セルロースを主成分とし、発生ガス量が少なく、高炭素鋼や低合金鋼に使用される。
（３）高酸化チタン系は、酸化チタンを主成分とし、溶込みが深くスラグのはく離性、ビード外観が良好で、問２０仮付け溶接に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）仮付けは、一般に３００mm程度の間隔で約２０〜５０mmの長さにする。

炭素含有量が多めの鋼板や厚板の溶接に適している。
（４）低水素系は、石灰石を主成分とし、溶接金属の機械的性質は優れているが、アークが不安定となりや（２）仮付けは、本溶接と同様な溶接条件で行う。

すく、ビードの始端又は継目にブローホール等の欠（３）仮付けは、できるかぎり対称的に行う。

陥が発生しやすい。

（４）仮付けは、強度上重要な継手及び工作上問題となる箇所の開先内に行う。
（５）仮付けは、できるかぎり本溶接前又は本溶接後に削り取る。

（５）鉄粉酸化鉄系は、酸化鉄を主成分とし、上向及び垂直すみ肉溶接の多層溶接に主として用いられ、スラグのはく離性は良いが、アークが強くアンダカットが発生しやすい。

特ボ溶５／７（溶接部の検査方法の概要に関する知識）
問２４

軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤の作用に関し、次問２７

溶接部に対して行われる破壊試験方法に関し、次のうち誤っているものはどれか。のうち誤っているものはどれか。
（１）溶接金属にクロム、ニッケル、モリブデンなどの（１）溶着金属試験は、溶着金属から作られる丸棒を試合金元素を添加して、所要の機械的性質等を与える

験片として、溶接材料の性能を調べる方法である。

ことができる。

（２）疲労試験は、材料に繰返し応力が生じると引張強さよりはるかに低い応力で破壊するので、この破壊（２）心線より遅れぎみに溶けてガス化し、中性又は還強さを調べる方法である。

元性の雰囲気をつくり溶滴及び溶融池を保護する。
（３）精錬作用により、酸素や窒素の多い良質な溶接金（３）破面試験は、溶接部の破面についてブローホール、スラグの巻込み等内部欠陥の有無を調べる方法である。

属を生成する。
（４）溶接金属及びスラグの流動性を調整し、不純物を（４）溶接割れ試験は、高温割れ、低温割れ等溶接部の割れ感受性を調べる方法である。

除きやすくしたり、ビード外観、形状をよくする。
（５）スラグの生成により、溶接金属の急冷や溶融池の（５）金属組織試験のマクロ試験は、溶接部の表面を酸類で処理して、その一部を拡大して電子顕微鏡によ大気との接触を防ぐ。って組織及び化学成分を調べる方法である。
問２５

炭素鋼の溶接部の性質に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）溶接金属は、一種の鋳造組織であって断面は線状組織になっており、母材に比較し硬さが低い。
（２）溶接金属は、結晶が細かく不純物も少ないので、炭素量が少ないにもかかわらず機械的性質は良好で強度も伸びも大きい。
（３）溶融部に近接する母材の過熱された部分は、結晶が粗くなって硬さは一番高い。
（４）溶接部の一番外側の熱影響部は、焼ならし効果によって組織が微細化されている。
（５）溶接部は、一般に母材より腐食されやすい傾向がある。
問２６

ひずみと残留応力の防止及び除去法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問２８

溶接部に対して行われる非破壊試験方法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）固定法（抑圧法）は、加工物を締付具を用いて固（１）非破壊試験は、溶接部の強度を知ることはできな定することによりひずみの発生を抑圧し、残留応力いが、溶接部の表面又は内部の欠陥の存在を検出すを除去するもので、溶接後熱処理は不要である。

ることができる。

（２）導熱法は、溶接部の裏側に銅板等の熱伝導の良い（２）放射線透過試験は、Ｘ線、γ線が主として用いら板を当てたり、水をかけて冷却したりして、ひずみれ、一般に、γ線はＸ線より波長が長く透過力が小を減少させる。

さいので薄鋼板の検査に適している。

（３）自由法は、熱交換器の管板に管を取り付ける場合（３）超音波探傷試験は、溶接部の内部に存在する欠陥などに、自由にひずみを起こさせて、溶接部の溶接を検出するもので、割れ等で放射線透過試験では探割れを防止する。

知不可能なものを検出することができる。

（４）１回の溶接での入熱量を少なくした多層盛りの溶（４）浸透探傷試験は、非磁性体を含めたあらゆる金属接法を用いることによって、ひずみや残留応力を少に応用することができ、溶接部表面のきずの発見になくする。

有効である。

（５）ひずみ取りの方法として、ひずみ取りローラのほか、ピーニング、線状加熱、おきゅう等の方法がある。

（５）磁粉探傷試験は、炭素鋼を磁化した後、磁粉を散布して磁粉の付着状況により、表面又は表面からごく浅い部分の欠陥を探知することができる。

特ボ溶
６／７
問２９

ボイラー溶接部の引張試験に関し、次のうち誤って問３２っているものは次のうちどれか。

いるものはどれか。
（１）試験片は、溶接部を標点の中央において母材の面（１）アークの維持が容易であり、極性を利用することができる。

まで仕上げる。
（２）試験片の厚さが厚いために切り分けたものによっ

交流溶接機と比較した直流溶接機の特徴として、誤（２）特殊金属の溶接に利用できる。て引張試験を行う場合には、切り分けた試験片の全（３）負荷分布が良好である。

部が引張試験に合格しなければならない。

（４）機構が複雑で故障を起こしやすい。

（３）引張試験は、試験片の引張強さが母材の常温におけ（５）磁気吹きを起こしにくい。

る引張強さの最小値以上である場合に合格とされる。
（４）試験片が母材の部分で切れた場合には、その引張強さが母材の常温における引張強さの最小値の９０％以上で溶接部に欠陥がないときは、合格とされる。
（５）引張試験において、不合格となった場合であって、試験成績が規定の９０％以上のときは再試験を行うことができる。

（溶接機器の取扱方法に関する知識）（溶接作業の安全に関する知識）

問３０

問３３

アーク溶接機器に関する次の用語とその説明の組合

溶接作業中の電撃防止対策に関し、次のうち誤っているものはどれか。

せとして、誤っているものはどれか。
（１）アークの負特性 ……… 溶接電源として、電流が大きくなるに従って、電圧は小さくなるかほとんど一定の値を示す。

（１）アーク溶接作業において、発汗を伴うと皮膚の抵（２）交流アーク溶接機 ……… 電源の外部特性として上昇特性を有することが必要であり、漏えいリアクタンスの小さい変圧器が使われている。

（２）溶接棒ホルダは、日本工業規格に適合するもの、抗が小さくなり電撃を受けやすくなるので、必ず乾いた作業衣と手袋を用いる。
又はこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。
（３）交流アーク溶接（自動溶接を除く。）の作業をボ（３）定電圧特性 … 出力側での電圧と電流の関係で、電流の変化に対して電圧がほとんど変化しない特性をいう。
（４）静 的 持 性 … 溶接機に応じて負荷をかけ、負荷電流の変化による溶接機の端子間電圧の変化の特性をいう。
（５）定格使用率 … 定格電流で断続負荷の状態において、全体の時間に対する通電時間の割合をいう。

問３１

電気抵抗２５Ωのニクロム線に４.０Ａの電流を５.０分間流したとき、発生するジュール熱は、次のうちどれか。

イラー胴の内部などの狭い場所で行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を用いる。
（４）作業を一時中止するときは、溶接棒を外したホルダは木箱等の絶縁物の上に置き、溶接機の電源は直ちに切る。
（５）アーク溶接機の二次無負荷電圧は、できるだけ高くする。

問３４

酸素欠乏危険場所で溶接作業を行う場合の措置として適切でないものは、次のうちどれか。

（１）空気呼吸器、命綱等を点検し使用すること。
５（２）避難用具を準備すること。

３（３）作業者は、酸素欠乏危険作業について特別教育を（１）１.２×１０ Ｊ（２）２.０×１０ Ｊ
３（３）３.０×１０ Ｊ受けること。

４（４）監視人を配置すること。

５（５）作業を行う場所の空気中の酸素濃度を１６％以上（４）１.２×１０ Ｊ（５）７.５×１０ Ｊに保つよう換気すること。

特ボ溶
７／７
問３５

アーク溶接作業における労働災害に関し、次のうち

問３８

溶接検査を受けるときの措置に関する次のＡからＥまでの記述について、法令上、正しいものの組合せは誤っているものはどれか。

(１)〜(５)のうちどれか。

（１）溶接のとき発生するヒュームは、長年吸うとじんＡ肺になるおそれがある。

水管ボイラーのドラムは、水管用の穴をあけておくこと。

（２）低水素系溶接棒から生じるヒュームは、頭痛、のどの痛み、悪寒などの中毒症状を起こすことがある。
（３）アーク溶接のとき発生する紫外線は、急性の白内障を起こすおそれがある。
（４）亜鉛メッキ鋼板や黄銅を溶接する際に生じる亜鉛Ｂ

放射線検査の準備をすること。

Ｃボイラーの安全弁を取りそろえておくこと。

Ｄボイラーの水面測定装置を取りそろえておくこと。

Ｅ機械的試験の試験片を作成すること。のヒュームは、金属熱と呼ばれる中毒を起こすこと（１）Ａ，Ｂがある。

（２）Ａ，Ｄ（５）母材等に塩素化合物が存在する場合は、溶接作業（３）Ｂ，Ｃ

中に塩素、塩化水素、ホスゲン等が発生し、中毒症（４）Ｂ，Ｅ状を起こすおそれがある。

（５）Ｃ，Ｅ

問３９

ボイラー溶接部に対する放射線検査に関し、関係法令上、誤っているものは次のうちどれか。

（１）胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則として、その全長について放射線検査を行う。

（ 関 係 法 令 ）問３６ボイラー又は第一種圧力容器（小型ボイラー、小型（２）周継手の放射線検査に合格した胴の長手継手であ圧力容器を除く。）の溶接について、法令上、普通ボって、周継手を溶接したボイラー溶接士が周継手をイラー溶接士では溶接できない業務は次のうちどれか。

溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。

（１）鋼板の厚さが３０mmの胴の突合せ両側溶接（２）鋼板の厚さが５０mmの胴に管台を取り付ける溶接（３）放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査を行うのに支障がないものとする。

（３）鋼板の厚さが２０mmの鏡板を厚さ１２mmの胴に取（４）裏当てを使用した突合せ片側溶接は、裏当てが放付ける突合せ両側溶接

射線検査の支障にならない限り、裏当てを残したま（４）鋼板の厚さが２５mmの胴にフランジを取り付ける

ま放射線検査を行うことができる。

溶接（５）鋼板の厚さが１２mmの鏡板を厚さ１２mmの胴に取（５）放射線検査は、原則として、母材の種類に応じ日
本工業規格によって行い、その結果は第１種から第り付ける突合せ片側溶接

４種までのきずが透過写真によるきずの像の分類方法により１類若しくは２類であること。

問３７

次の文中の内に入れる用語として、法令上、「ボイラー（特定廃熱ボイラーを除く。）を輸入しばならない。」（１）落成

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の次に掲げる部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラ正しいものは次のうちどれか。
た者は、都道府県労働局長の

問４０検査を受けなけれー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のな
いものはどれか。
（１）据 付 基 礎（２）燃 焼 装 置（２）使用再開（３）過熱器（３）使用（４）節炭器（４）性能（５）空気予熱器（５）変更（終り）